218 
bestehen.  Forbcs  analysirte  die  kristallinische  Grundmasse  , in  welcher  diese 
Krystalle  theils  innig 
verwachsen  sich 
befinden  und  erhielt 
Kieselsäure 
53,76 
Talkerde 
9,82 
Thonerde 
4,76 
Manganoxydul 
1,30 
Kalkerde 
29,18 
Eisenoxydul 
1,48 
also  eine  Zusammensetzung,  welche  der  der  Krystalle  gleich  ist.  Die  Schlacken 
vom  Rohstein  - Schmelzen  in  Garpenberg  sind  in  ihren  Höhlungen  mit  nadelför- 
migen Augilkrystallen  ausgekleidet.  Die  Skis  - Hyllaner  Schlacken  erweisen  sich 
theils  als  lichthranne  lebhaft  glänzende  Krystalle  von  äu&serst  geringer  Grösse, 
ihre  ganze  Masse  ist  ein  Gewebe  zarter  microscopischer  Gebilde,  theils  sind  sie 
nicht  zu  verkennende  Augitformen.  Sie  sitzen  auf  krystallinischer  Masse  und 
sind  innig  damit  verbunden.  Schiölbergs  Analyse  ergab 
Kieselerde  55,808  Thonerde  2,689 
Kalkerde  24,062  Eisenoxydul  3,272 
Talkerde  13,014  Manganoxyd  9,399 
Seefslröm  unterwarf  diese  Hohofenschlacken  einer  altermaligen  Schmelzung, 
schnell  abgekühlt  wurden  sie  glasig  ; bei  nochmaligem  Schmelzen  und  langsamen 
Erkalten  krystallisirten  sie  von  Neuem  als  Augit.  Zu  Pions  bei  Sargans,  Kton 
St.  Gallen  werden  Rotheisensteine  und  Mangangemenge  unter  Zuschlag  von  Lehm 
und  Thonschiefer  verhüttet.  Der  Hohofen  liefert  Krystalle  nach  Wiser  Kombi- 
nationen eines  vertikalen  klinorhombischen  Prismas  und  eines  hinlern  schiefen 
Prismas.  Diese  Augite  sind  innig  verwachsen  mit  einer  Magneleisenähnlichen, 
stahlgrauen,  ins  Eisenschwarze  übergehenden,  nadelförmigen  metallischen  Sub- 
stanz. Die  prachtvollen  Krystalle  aus  dem  Flammofen  zu  Nanzenbach  bei  Dil- 
lenburg  bestehen  nach  Rammeisbergs  Analyse  aus 
Kieselsäure  47,54  Kalkerde  15,59 
Thonerde  3,90  Talkerde  0,26 
Eisenoxydul  28,98  Kupferoxyd  0,73 
Auf  der  Nisterthaler  Hütte  bei  Hachenburg  sitzen  ähnliche  Krystalle  von  l1/^  Li- 
nie Grösse  und  sehr  lebhaft  glänzend  theils  auf  Roheisen  theils  auf  Gestellslei- 
nen  eines  gefritleten  Quarzits.  Die  Spaltbarkeit  ist  besonders  deutlich  bei  Pudd- 
lings  - Friscliscblacken  von  Kamionna  im  östlichen  Polen  , auch  von  Jenbach  in 
Tyrol.  Zuweilen  zeigt  sich  auch  Anlage  zu  Fasergefüge  Bei  dem  grossen 
Brande  von  Hamburg  wurden  ebenfalls  Augitkrystalle  durch  die  Gluhthitze  er- 
zeugt. Endlich  ist  noch  der  sternförmig  gruppirten  Prismen  im  Kalkofen  von 
Tanndorf  bei  Culmbach  zu  gedenken  , wo  Liaskalk  mit  Torf  gebrannt  wird. 
Reinsch  analysirte  dieselben  und  fand 
Kieselsäure  46,0 
Kalkerde  22,5 
Talkerde  7,5 
Eisenoxydul  ) „ n 
Manganoxydul  \ ' 5 
Thonerde  14,0 
So  nab  sich  auch  Augit  und  Hornblende  stehen,  so  ist  doch  letztere  noch  nie 
als  Hüttenproduct  gewonnen  worden.  Nach  H.  Rose,  Mitscherlich  und  Berthier 
sollen  bei  schnellem  Erkalten  Angitgestalten  , bei  sehr  allmähliger  Abkühlung 
Hornblendeformen  sich  bilden.  Augite  ändern  durch  Schmelzen  im  Platintiegel 
ihre  Struclur  nicht,  aber  Hornblenden  werden  dadurch  zu  Augiten  umgewandelt, 
in  der  Lava  des  Vesuvs  findet  sich  auch  die  Hornblende  häufig  neben  Augit. 
Den  Diopsid  fand  Hausmann  als  Hüttenproduct  zu  Gammelbo  in  Westmanland 
und  die  Analyse  desselben  ergab 
Kieselsäure  54,6970 
Thonerde  1,5368 
Kalkerde  23,5626 
Talkerde  15,3716 
Eisenoxydul  0,0780 
Manganoxydul  1,6652 
Natron  1,9375 
Kali  1,1523 
Die  Augile  bestehen  wesentlich  aus  Kieselerde,  Kalkerde  und  Talkerde.  Mengt 
man  diese  Substanzen  in  richtigem  Verhältnis  und  setzt  sie  der  erforderlichen 
Temperatur  aus : so  fliesst  das  ganze  zu  einer  Masse,  welche  nach  dem  Erkalten 
durch  und  durch  theilbar  sich  zeigt,  den  Flächen  des  Augits  entsprechend. 
Ebelmen  stellte  lange  weisse  undurchsichtige  Prismen  des  Magnesia  - Augits  aus 
